356 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



liquide intergranulaire ou tout au moins le milieu liquide privé de l'argent 

 en suspension par un moyen approprié. 



Les auteurs qui ont étudié la composition et surtout la conductivité du 

 liquide intergranulaire se sont adressés, pour séparer les granules, à la lil- 

 tration sur sac de collodion. J'ai jugé suffisant, pour atteindre le but que je 

 me suis proposé, de précipiter les grains ultramicroscopiques d'argent par 

 l'addition de traces très faibles d'un électrolyte, la filtration sur collodion 

 ayant donné des résultats assez discordants sur lesquels j'aurai d'ailleurs 

 l'occasion de revenir. 



L'addition d'une trace d'électrolyte à une solution d'argent colloïdal élec- 

 trique provoque tout d'abord un changement de coloration : la solution, 

 quelle que soit sa couleur initiale, devient verte. Cette modification dans 

 l'aspect physique marque le début de l'agglutination des granules, aggluti- 

 nation qui, dans ce cas, ne présente pas les caractères d'une coagulation, 

 mais ceux d'une flocculation. Au bout d'un tem[)s plus ou moins long la 

 précipitation des granules flocculés est complète et l'on obtient par filtration 

 un liquide limpide, propre au dosage de l'argent. 



J'ai employé comme éleclrolyle précipitant le nitrate de liaryuni au yj à la dose de 

 o'^"'',20 pour aGO^""' d'argent colloïdal. Le dosage de l'argent ionisé présent dans le 

 liquide iiitergranulaire ainsi obtenu a donné les résultats consignés dans la quatrième 

 colonne du Tableau. 



Les conductivités sont donc sensiblement proportionnelles aux quantités 

 d'argent dissous. D'autre part, si l'on calcule pour chacune de ces prépa- 

 rations d'argent colloïdal le rapport pour loo de l'argent total à l'argent 

 ionisé, on voit que la couleur est d'autant plus verte que la valeur de ce 

 rapport est plus grande, ainsi qu'il résulte des chiffres de la cinquième co- 

 lonne du Tableau. 



L'ensemble de ces résultats s'expliquerait parfaitement si l'on admet, 

 dans la préparation de l'argent colloïdal électrique, les phases suivantes : 



1° Sous l'influence de l'arc, le métal est pulvérisé; mais, du fait d'une 

 électrolyse de l'eau, inévitable, une certaine quantité d'oxyde d'argent 

 prend simultanément naissance. 



2" Cette formation d'oxyde d'argent est vraisemblablement proportionnelle 

 ù l'intensité de l'électrolyse qui, elle-même, dépend du débit et, par suite, 

 à voltage constant, de l'intensité du courant. C'est pourquoi l'aspect phy- 

 sique des solutions d'argent électrique varie avec l'intensité du courant et 

 que les solutions brunes s'obtiennent plus facilement, toutes choses égales 

 d'ailleurs, avec un courant de faible ampérage. En effet, l'oxyde d'argent 



